Versilberung des Glases auf kaltem Wege. 171 
von 900C. Durch den Umstand, dass angeschimmelte 
Lösungen von Weinsäure diese Reduction bisweilen bes- 
ser hervorbringen, fand sich F. Bethe veranlasst, Un- 
tersuchungen über die bei dieser Reaction entstehenden 
Verbindungen anzustellen, deren Resultate zunächst die 
Entdeckung einer neuen organischen Säure war, über 
welche sich Bethe weitere Mittheilungen vorbehält. 
Die bei dem zu beschreibenden Verfahren der Glas- 
versilberung zu verwendenden Flüssigkeiten werden auf 
folgende Weise dargestellt. 
1. Die Silberlösung. Salpetersaures Silberoxyd 
wird in Wasser gelöst und nach und nach so lange mit 
- Ammoniakwasser versetzt, bis der entstandene braune 
Niederschlag fast vollständig wieder verschwunden ist, 
darauf die Flüssigkeit filtrirt und so weit mit Wasser 
verdünnt, dass aus 1,00 Grm. Silbersalz 100 0.0. Lösung 
entstehen. 
2. Die Reductionsflüssigkeit. Eine wässerige 
Lösung von salpetersaurem Silberoxyd wird mit Seignette- 
salzlösung gefällt, der Niederschlag auf ein grosses Fil- 
ter gebracht und nach dem Abtropfen auf dem Filter 
selbst mit siedendem Wasser übergossen, in welchem er 
sich unter Schwärzung zum grössten Theile löst. Auf 10,0 
- Grm. Silbersalz sind 8,2920 Grm. Seignettesalz erforderlich 
und es bedarf der entstandene Niederschlag eirca 5 Liter 
Wasser zur Zersetzung und Lösung. Aus der erkalteten 
Lösung scheidet sich leicht das Silbersalz einer neuen or- 
ganischen Säure, welche ihres hohen Sauerstoffgehaltes 
wegen von Bethe Oxyweinsäure genannt worden ist, in 
Krystallen aus, die sich in erwärmtem Wasser vollständig 
und ohne Zersetzung lösen. 
3. Die Zusatzflüssigkeit. Dieselbe erhält man 
durch Auflösen von 1,00 Grm. des Seignettesalzes zu 
50 C.C. Lösung. | | 
Werden gleiche Raumtheile der Flüssigkeiten I und 2 
gemischt, so beginnt alsbald die langsame Ausscheidung 
reducirten Silbers, welches sich spiegelnd an Glasflächen 
ansetzt und eine mit tiefblauer Farbe durchsichtige, fest- 
haftende Schicht bildet. Setzt man nun auf 100 C©.C.. 
der genannten Mischung 1—2 C.C. der unter 3 beschrie- 
benen Seignettesalzlösung hinzu, so scheidet sich ein dich- 
teres und weisseres Silber aus. 
Die Herstellung einer inneren Versilberung von Glas- 
. "E 2 & 
TS VI ia a 9 Ar 
gefässen geschieht ohne Weiteres durch Eingiessen der 
beschriebenen Mischung, in 3— 4 Stunden ist die Schicht 
> 
: 
a nz 
> ee‘ 
“r 
ae a Se 
PR 
% 
u aa are 
